( ï7o'+ ) 

 curieuses; la silice amorphe seule possède une dilatation à peu près régu- 

 lière et relativement faible. Il subsistait cependant une assez grande in- 

 certitude sur l'ctat réel de la silice eiiiployéo. Nos expériences avaient 

 porté sur des briquettes de sable quartzenx aggloméré avec 2 pour 100 de 

 chaux et chauffé à i65o° pour faire passer le quartz i> l'état amorphe; 

 mais il m'avait été impossible d'établir d'une façon certaine que l'état 

 cristallisé avait totalement disparu. 



■» J'ai pu, grâce à l'obligeance de M. Moissan. reprendre l'élude de celte 

 question sur de la silice fondue, préparée au four électrique. Les mesures 

 ont été faites par la méthode que j'ai étudiée avec M. Coupeau à l'occa- 

 sion de ses recherches sur les pâtes céramiques ('). Celte méthode con- 

 siste à déterminer la différence d'allongement entre deux prismes de même 

 longueur, l'un de la malicro étudiée et l'autre de porcelaine, la dilatation 

 de ce dernier avant, au préalable, été obtenue par une mesure directe. Les 

 expériences ont porlé sur des prismes de 5o""" de longueur et 10™™ de 

 côté. 



» Les résultats des mesures, exprimés en millimètres et rapportés à une 

 longueur de 100™™, ont été les suivants : 



Températures.... 180° àSa» 588° 700» 7.50° 850° g!^2° 



Allongements.... o""",oo5 o°"°,o38 o""",o.')o o""",07.5 ©""".ogo o""",o8o o"°™,o7o 



11 Cela corres|)ond entre o" et 1000" à un coefficient moyen de dila- 

 tation de 0,0000007. Celui de mes anciennes expériences était notable- 

 ment plus fort; la transformation du quartz en silice amorphe n'avait donc 

 pas été complète. 



» La silice fondue serait actuellement de Ions les corps communs celui 

 qui a de beaucoup la dilatation la plus faible. Elle doit, pour ce molil, 

 pouvoir résister sans rupture à des changements très brusques de tempé- 

 rature. 



i> Le quartz ne fond qu'à une température très élevée, supérieure à celle 

 du platine. On abaisse son |ioint de fusion |)ar l'addition de petites 

 quantités d'aluminium. Le mélange le plus faible de ces deux corps répond 

 comme on le sait à la composition 



ioSio=. .\r-o\ 



fond à 100° environ plus bas que le platine. En ajoutant à ce mélange 



(') Bulletin de la Société d'Encouragement, 5« série, t. III. p. 1274; 1898. 



